2018/02/14

広島県コンクリート診断士会 技術サロン

ひび割れ補修注入工法用シール材

ニチバン株式会社
テープ事業本部
テープ開発部次長 市村 周二1

補修工法の種類
水処理（止水・排水処理）
表面被覆・含浸工法

ひび割れ被覆工法

断面修復工法ひび割れ充填工法

ひび割れ修復工法

ひび割れ注入工法

電気化学的防食工法＜表面含浸工法＞『ひび割れ修復工法』 は、コンクリートの劣化や初期欠陥等で発生したひび割れに対し、ひび割れ部を塞ぐことで劣化因子の浸入防止やコンクリートの一体化を図り、コンクリートの劣化進行を抑制する工法※ 土木研究所資料第4343号 コンクリート構造物の補修対策施工マニュアル（案）から引用

2

ひび割れ修復工法
ひび割れ幅

ひび割れ被覆工法
ひび割れ充填工法

ひび割れ注入工法

表面含浸工法小（0.2mm以下）

ーー

○

○

○

ー

○

ー

ひび割れ注入工法＜表面含浸工法＞

中（0.2～１mm）

塩害箇所は遮断性不足の可能性○

大（1mm以上）

塩害箇所は遮断性不足の可能性ひび割れ被覆工法

ひび割れ充填工法

5mm以下

性能差・付着性阻害の可能性※ 土木研究所資料第4343号 コンクリート構造物の補修対策施工マニュアル（案）から引用 3

ひび割れ注入工法『ひび割れ注入工法』 は、ひび割れに注入材を充填させることで、ひび割れへの劣化因子の浸入を防止し、コンクリート構造物の耐久性を向上させる工法※ 空隙を注入材で完全に充填することを基本とすることが、他の工法との違い※ 外部劣化因子の浸入防止に加え、コンクリートとの一体化によって、劣化コンクリートの強度回復及び、鉄筋とコンクリートの付着回復により、性能回復が同時にできるのが大きな特長※ 土木研究所資料第4343号 コンクリート構造物の補修対策施工マニュアル（案）から引用

4

ひび割れ注入工法の施工手順①下地処理／清掃
②座金貼付
・養生

①下地清掃

②座金貼付・養生②座金貼付・養生③シール材塗布③シール材塗布・養生④補修材注入④補修材注入⑤補修材養生⑥シール材等除去⑥シール材等除去⑥シール材等除去⑥シール材等除去⑦完成③シール材塗布・養生④注入器具取付・補修材注入⑤補修材養生⑥シール材・座金
・注入器具撤去⑦完成⑥シール材等除去

5ひび割れ注入工法

注入圧

手動式 ・ 機械式注入工法

自動式低圧注入工法～高圧注入

0.4N/mm2以下

補修材

樹脂系注入材 ／ エポキシ、アクリル、ポリウレタン
セメント系注入材 ／ 超微粒子セメント、超微粒子ポリマーセメント

シール材

１液樹脂系 ／ 変性シリコーン
２液樹脂系 ／ エポキシ
急結セメント系 ／ 早強セメント

注入器具

手動式ポンプ ／ グリースポンプ
足踏み式ポンプ
電動ポンプ（ひび割れ注入材）（ひび割れ表面目止め材）

１液樹脂系 ／ 変性シリコーン
２液樹脂系 ／ エポキシ
座金＋加圧ゴム式シリンダー
座金＋ばね式シリンダー
座金一体型圧力タンク＋注入ポンプ
加圧ゴム式注入器＋グリースポンプ

注入状況※写真：四葉ホーム㈱、低圧樹脂注入工法協
議会HP、NETIS TH120016-Aから引用

6シール材（ひび割れ表面目止め材）／ １液樹脂系（易剥離タイプ）

特長・ 変性シリコーン樹脂系の製品が多い。
・ カートリッジ型で扱いやすい。
・ 硬化後（補修材注入硬化後）、電動工具を使用しなくても簡単に除去できる製品が多い。
・ 削り粉等があまり出ない為、除去後のシール材の回収、廃棄も容易で、環境衛生面は良い。

課題

・ 硬化時間が長く、硬化後の下地コンクリートとの接着性も低い為、養生を十分に行わないと、注入機器の固定に影響が出たり、耐注入圧性が不足する場合がある。
・ 特に、低温では硬化時間が長くなり、下地コンクリートとの接着力も低下する為、養生環境を整える必要がある。

製品

・ グラウトパックー１ ／ ㈱ダイフレックス・ ショーボンドSBソフトシール ／ ショーボンドマテリアル㈱・ スクイズシーラーⅢ ／ ダイヤリフォーム㈱、アサヒボンド工業㈱・ はがれる君 ／ アイカ工業㈱・ ボンド はくりシールONE ／ コニシ㈱ etc.

※写真：各社
HPカタログ等から引用※ 土木研究所資料第4343号 コンクリート構造物の補修対策施工マニュアル（案）から引用

7

シール材（ひび割れ表面目止め材）／ 2液樹脂系（速硬タイプ）

特長・ エポキシ系の速硬化タイプの製品が多い。
・ 短時間で硬化する為、早期の施工が必要な場合に使用されることが多い。
・ シール材専用の製品もあるが、接着剤を準用している製品もある。
・ 接着力が強い為、耐注入圧性も高い。

課題・ 可使用時間が短く、「主剤と硬化剤の混合⇒塗布」 の繰り返しが必要で煩雑。
・ 接着力が非常に高く、硬化後は容易に剥がすことができない。
・ 硬化後（補修材注入硬化後）、除去に電動工具やバーナーを使用する必要がある為、粉塵発生や補修コンクリート表面への削り跡、焦げ跡が残ることあり。
・ 粉塵発生の為、環境衛生面を考慮、作業には防塵マスクの着用が必要で、また除去後のシール材の回収、廃棄にも注意が必要。

製品

・ アサヒボンド505／ アサヒボンド工業㈱・ エバーボンドGP#3、タキオンパック ／ ㈱ダイフレックス・ ショーボンド BKシール、BLシール ／ ショーボンドマテリアル㈱・ ジョリシールJB-2 ／ アイカ工業㈱・ ボンド クイックメンダー／ コニシ㈱ etc.

※写真：各社
HPカタログ等から引用※ 土木研究所資料第4343号 コンクリート構造物の補修対策施工マニュアル（案）から引用

8シール材（ひび割れ表面目止め材）／ 急結セメント系（速硬タイプ）

特長・ 早強セメントベースの速硬性のセメントペーストを使用する。
・ 手動式・機械式注入工法で使用される場合が多い。
・ 早期の施工が必要な場合にも対応可能。
・ セメント系注入材を使用した場合、ひび割れ表面の目止め部への先行水やひび割れに注入する補修材の水分の浸み出し状況で、ひび割れへの補修材の注入、充填状況を推測できる。

課題

・ 硬化後（補修材注入硬化後）、除去に電動工具やバーナーを使用する必要がある為、粉塵発生や補修コンクリート表面への削り跡、焦げ跡が残ることあり。
・ 粉塵発生の為、環境衛生面を考慮、作業には防塵マスクの着用が必要で、また除去後のシール材の回収、廃棄にも注意が必要。
・ エレホン#300／ 化成工業㈱・ ボンドQクリート ／ コニシ㈱・ デンカキューテックス ／ デンカ㈱・ ジェットセメント、ライオンシスイ／ 住友大阪セメント㈱ etc.

製品
※写真：各社
HPカタログ等から引用※ 土木研究所資料第4343号 コンクリート構造物の補修対策施工マニュアル（案）から引用

9シール材（ひび割れ表面目止め材）／ シールテープ（新技術）特長

・ 透明で、補修材の注入状況を確認できる。
・ 養生時間が短く、工期を短縮できる。
・ 可使時間の制約は無い。
・ 施工後の撤去に電動工具、バーナーは不要で、仕上がり面もきれい。
・ テープに目盛りがあり、注入口（注入器具固定）を位置決め易い。

課題・ 下地処理と圧着の程度がシール性能に影響を及ぼす。
・ 粗い面では、下地研磨とプライマー塗布、硬質ヘラ等でのしごき圧着が必要。
・ アクリル樹脂系補修材を用いる場合、別テープと二重貼りが必要で工程が増える。
・ シールテープ せこたんTM CS-5010 ／ ニチバン㈱PETフィルム

製品

厚さ0.225mm

ゴム系粘着剤
剥離紙

格子柄印刷

幅 60mm10シールテープを使用したひび割れ注入工法の施工手順①下地処理／清掃（・研磨）
・プライマー塗布②シールテープ貼付③注入口穿孔
・座金貼付
・養生

①下地清掃

（①下地研磨）①プライマー塗布③座金貼付・養生②シールテープ貼付③注入口穿孔③座金貼付④注入器具取付・補修材注入⑤補修材養生④注入器具取付④補修材注入⑥シール材等撤去⑥シール材等撤去⑤補修材養生⑥シール材・座金・注入器具撤去

⑦完成

⑦完成
11

対比／座金貼付・シール材塗布 or テープ貼付・養生工程＜シール材用いた従来工法＞◇ 易剥離タイプのシール材塗布では、養生時間が長い。（塗布から1日以上）◇ 速硬タイプのシール材塗布では、2液混合・塗布を小分けで繰り返すのが煩雑。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
鉄筋コンクリート構造物の例＜新工法／対易剥離タイプシール材＞◇ プライマー塗布、テープ貼付、注入孔開け、座金貼付・養生を短時間でこなせる。
◇ 着手から2時間以内で補修材注入が可能
で、約1日以上の工期短縮となる。
＜新工法／対速硬タイプシール材＞◇ テープは可使時間が無いので、適宜、任意で必要な長さを施工できる。
12

対比／補修材注入工程＜シール材用いた従来工法＞◇ 何れのシール材も塗布外観が不透明⇒補修材の注入過程、充填状況見えない。
◇ ひび中に抜け穴が無い場合、空気が残留、補修材の充填が不十分なことがある。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＜新工法＞◇ シールテープは透明で、補修材の注入過程、充填状況を視認できる。
◇ 注入・充填状況を視認、空気溜り部分を見つけたら、同部上のテープに切れ目に入れて空気を抜き、補修材を充填させること可能。
※ 空気抜き後、テープ上に漏れた補修材を拭き取り、テープ重ね貼りで封止。

補修材

空気抜き孔を開ける
シールテープコンクリート

充填済補修材
充填済補修材

補修材

空気コンクリート

空気溜り解消、溢れた補修材を拭き取り、テープ重ね貼り封止
シールテープコンクリート

充填済補修材
充填済補修材

コンクリート13

対比／シール材 or テープ、座金、注入器具撤去工程＜シール材用いた従来工法＞◇ 易剥離タイプのシール材は速硬タイプに比べて剥し易い。
◇ 速硬タイプのシール材は固着、バーナー加熱やサンダー研磨等、撤去に工数要す。粉塵等も発生する。
鉄筋コンクリート構造物の例＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＜新工法＞◇ シールテープは、座金、注入器具もまとめて簡単に撤去可能。
◇ 一般的な粘着テープのように、引き剥がして撤去可能。
◇ 少し引き剥がした端部を切欠に、スクレーパーで削ぎ落として撤去することも可能。

◇ 何れの方法も短時間で簡単。
14

対比／補修完了ひび周辺の仕上がり＜シール材用いた従来工法＞◇ 何れのシール材も撤去してもコンクリートに跡が残る。

＜従来工法＞
シール材目詰り◇ シール材がひび表面から数ミリ埋まった状態で、補修材が注入され、シール材がひびに目詰り、またはコンクリート表面
鉄筋コンクリート構造物の例から凹んだ状態で補修材が充填され、段差が散見される。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＜新工法＞◇ テープ撤去後のコンクリートへの貼り跡少ない。

＜新工法＞
表面まで補修材充填◇ 座金はテープ背面に貼付、コンクリートへの貼り跡少ない。
◇ 専用プライマーの塗り跡は、水洗除去可能。
（水拭き、降雨等）※予備確認要プライマー塗り跡◇ ひび割れ表面まで補修材が充填され、補修したひび割れ部分に段差は無い。

水拭き

乾燥後

15

各シール材の対比（易剥離タイプ）

2液樹脂系（速硬タイプ）

急結セメント系

清掃

清掃

清掃

○○○

接着剤
混練手間不要

接着剤
混練手間必要

接着剤混練手間必要

接着剤
混練手間必要シール材は混練手間不要

シール材は混練手間必要

シール材は混練手間必要

シールテープで混練手間不要

補修材注入

シール材養生に1日以上必要

当日に注入可能
注入状況目視不可

当日注入可能注入状況目視不可

当日注入可能注入状況視認可能

補修材養生

注入補修材の性能に依る

注入補修材の性能に依る

注入補修材の性能に依る

注入補修材の性能に依る

バーナー、電動工具不要、粉塵無し

バーナー、電動工具等必要、粉塵ありバーナー、電動工具等必要、粉塵あり

バーナー、電動工具不要、粉塵無し

座金部のみ貼り跡
補修材充填窪み
シール目詰り散見

バーナー加熱跡、研磨跡発生、シール目詰り散見

バーナー加熱跡、研磨跡発生、シール目詰り散見

貼り跡少ない補修材充填窪み無し
シール目詰り無し

対比項目
下地処理

座金取付
シール材塗布シールテープ貼付

シール材・テープ
座金・注入器具撤去
補修完了ひび周辺の仕上がり

1液樹脂系○○×ー○△△×△ー××（速硬タイプ）△×△ー××

シールテープ
清掃（・研磨）
・プライマー塗布

△△○
○ー○○

16

シールテープ せこたんTM
シールテープ せこたんTM 用いた新工法は、粗面での下地処理を除き、品質向上、工期短縮（対 1液樹脂系易剥離タイプシール材）の点でメリットあり

17

シールテープ せこたんTM 製品案内／規格と価格◇ シールテープせこたんTM CS-5010
・ サイズ：60mm×18m
・ 入数：18巻（外箱）
3巻（個装）
・ 設計価格：5,000円／巻⇒ 278円／m◇ せこたんTM専用プライマー CSP-5000
・ 容量：280g ※テープ3巻相当
・ 入数：6本（外箱）1本（個装）
・ 設計価格：2,000円／本⇒ 37円／m18

シールテープ せこたんTM（試験）施工実績 及び 今後の課題
物件

場所

新設 or 改修

工事量

実施時期

道路擁壁

神奈川県新設

20m

2015.82016.3

ゼネコンや施工会社、ユーザー等

道路擁壁、AI橋台

徳島県

改修

15m

2017.1の協力を得て建築、土木物件で

マンション

神奈川県

新設

15m

2017.1

商業ビル

愛知県

改修

1m

2017.1

トンネル内壁

山梨県

改修

70m

2017.2

倉庫

愛知県

新設

50m

2017.22017.3

ホテル

埼玉県

改修

15m

2017.3

商業ビル

東京都

改修

15m

2017.4

駐車場

東京都

新設

15m

2017.5

倉庫

東京都

新設

5m

2017.7

ホテル

東京都

新設

5m

2017.7

倉庫

東京都

改修

270m

2017.7

校舎

東京都

改修

50m

2017.7

道路擁壁、天井

千葉県

新設

3m

2017.8

道路擁壁、天井

千葉県

新設

3m

2017.8

橋脚

山梨県

改修

70m

2017.8

ダム擁壁

山梨県

新設

10m

2017.9

橋梁

福岡県

改修

10m

2017.9

橋脚

静岡県

改修

5m

2017.10

ごみ処理場

高知県改修1m

2017.10

橋梁

三重県

改修

15m

2017.11

試験＆実施工を積重ね中＜今後の課題＞◇ 幅広品の品揃え◇ 粗い面適用の下地処理工程の省略化◇ 高圧注入への対応◇ エポキシ系以外の注入補修材への対応

19シールテープ せこたんTM 新工法の注意点／下地処理◇ 塗装型枠で打設したレベル（粒度50番のサンドペーパー研磨レベル）の表面であれば、下地研磨なしでテープ貼付可能。
◇ スクレーパーや金属ブラシで汚れを落とす程度の下地清掃でOK。
◇ それよりも粗い面に適用する場合は、下地研磨が必要。
◇ 目の細かい刃をつけたディスクサンダー等で研磨、平滑な面を作る必要あり。

20

シールテープ せこたんTM 新工法の注意点／シールテープの貼り方◇ 専用プライマー刷毛塗り（wet60g/㎡目安）後、15～30分乾燥させて貼付。
◇ 片側から貼付していき、シワや気泡が残らないように圧着。
◇ 布切れや軍手等滑りやすいもので仮貼付、硬質ヘラで確り仕上げ圧着。
◇ テープの両端から15mm以上内側にひび割れが収まるよう貼付。
◇ ひびが曲がり、上記範囲を外れる場合は、テープを継ぎ貼る、増し貼る、袋貼りする等の対応が必要。
◇ その際、テープの重ね貼り部分は、15mm以上確保。
◇ テープ重ね貼り端の段差部は、硬いヘラのようなもので確り圧着、隙間を無くす。
◇ テープ袋貼りの場合も、糊面同士を圧着、確り折り曲げ、隙間を無くす。

21

シールテープ せこたんTM 新工法の注意点／その他◇ 座金貼付
・ 取付位置に注入口を穿孔する際は、ポンチ等を使用する。
・ キレイな状態のテープ背面に速硬接着剤等を用いて固定する。
◇ 注入材
・ エポキシ系の補修注入材を対象としたテープ。
・ その他の系の注入材を使用する際は、要相談。
◇ 使用温度範囲
・ エポキシ系補修注入材の使用温度範囲（5～40℃）で使用する。
・ 専用プライマーとの組合せで、0、50℃でも機能確認したが、推奨は5～40℃。

22

終了